( 263 ) 



possible He douter de la formule qui doit être attribuée au composé. C'est 

 un dérivé cuivreux. 



» Thiohypophosphate de plomb : Ph- S' Pb". — En chauffant dans un tube 

 scellé 2^'' de plomb, 2^"" de phosphore rouge et 5'^'' de soufre, on obtient 

 une masse cristalline orangée qui attire l'humidité de l'air. Chauffée à 

 l'ébullition avec de l'eau, la masse est attaquée avec dégagement d'hydro- 

 gène sulfuré; au bout d'un certain temps, l'attaque cesse et la masse est 

 transformée en une poudre cristalline jaune orangé agissant fortement sur 

 la lumière polarisée et sur laquelle l'eau est sans action. On l'a ainsi débar- 

 rassée de l'excès de sulfure de phosphore qui y était mélangé. 



» La forme cristalline n'a pas pu être déterminée; mais on a pu me- 

 surer sur les grains cristallins, qui présentent des faces brillantes et mul- 

 tiples, un angle de 76", 5o à 77". 



» Une deuxième portion, celle qui a servi à l'analyse II et qui n'a pas 

 été traitée par l'eau bouillante, a été obtenue en chauffant ensemble 4^' . i4 

 de plomb, i^'",92 de soufre et o?'',62 de phosphore. 



)) Thiohypophosphate d'argent : Ph^S^Ag''. — On a chauffé pendant quel- 

 ques heures 28'",i6 d'argent, 1^'', 92 de soufre et 0^,62 de phosphore. 



» On a obtenu vine masse cristalline jaune de soufre, qui brunit lors- 

 qu'on la chauffe et qui, au rouge, brûle avec une flamme de phosphore 

 en laissant une matière brune cassante. 



» Thiohypophosphate de n«e/-CMre ; Ph^S^Hg-. — 6^'' de mercure, i^^" de 

 phosphore, 3'''^ de soufre ayant été chauffés ensemble, dans un tube scellé, 

 ont donné une masse cristalline jaune de soufre; il restait une petite quan- 

 tité de sulfure de phosphore en gouttes non cristallisées. Les lames cristal- 

 lines, facilement clivables, agissent fortement sur la lumière polarisée et 

 montrent, en lumière convergente, un système d'anneaux excentré. 



)) L'eau les attaque lentement à l'ébullition avec dégagement d'hydro- 

 gène sulfuré. Avec la potasse, l'attaque est plus rapide et il reste un résidu 

 de sulfure de mercure. 



» On a pu, en opérant avec précaution et en présence d'un excès de 

 sulfure de phosphore, sublimer dans le vide une certaine quantité de 

 la matière. Le sulfure de phosphore se condense plus loin. Lorsqu'on 

 chauffe brusquement, il y a décomposition et formation de produits noirs. 

 Dans un tube large, la matière s'enflamme d'abord, puis une partie se 

 sublime. 



» La matière jaune noircit peu à peu à la lumière. Certaines préparations 



